SÉANCE DU6 26 DÉCEMBRE I922. l4l5 



Antipyrinc. — L'antipyrine fondue sur une lame de verre peut donner 

 trois modifications cristallines. 



1° La forme monoclinique (a), identique à celle des cristaux de la subs- 

 tance commerciale étudiée par plusieurs auteurs. Elle se produit seule 

 quand la cristallisation a lieu à chaud et se présente en sphérolites à larges 

 fibres ou en cristaux. 



2" La modification (|5J), se produisant quand la préparation a été 

 refroidie, se présente en sphérolites à enroulement hélicoïdal apparte- 

 nant à deux types. Dans l'un, l'enroulement se fait obliquement autour de 

 l'indice /?^,, mais comme le pas de l'hélice pour chaque fibre n'a pas la 

 même origine à partir du centre, il n'y a pas d'anneaux concentriques. 

 Dans l'autre, l'enroulement se fait autour de l'indice moyen ïi„^. 



Les fibres de cette forme possèdent à 20° une vitesse d'accroissement 

 plus grande que celle des fibres de a (^ de millimètre par seconde au lieu 

 de ^Jtandis qu'à 3o° c'est le contraire qui a lieu. Elle peut être chauffée, 

 si elle est seule jusqu'à son point de fusion voisin de ioq'', plus bas par 

 conséquent que celui de la forme stable (i i3") et peut recristalliser, si toule 

 la matière n'a pas été fondue, en cristaux monocliniques isolés. Au contact 

 des cristaux de la forme a, elle se transforme avec une vitesse déterminée 

 pour chaque température. A 20", cette vitesse de transformation est 

 de ~ de millimètre par seconde, elle est presque nulle à 18**, et à i5", 

 les deux modifications peuvent rester indéfiniment l'une à côté de l'autre. 



Les cristaux de la forme ^ peuvent aussi se produire dans une solution 

 aqueuse; ils sont moins biréfringents que ceux de la forme a, mais ce qui 

 surtout les fait reconnaître, c'est qu'au contact des cristaux de a, ils se 

 transforment si la température dépasse 18°. S'ils ne sont touchés qu'en un 

 seul point, la partie transformée a la même orientation optique sur toute 

 son étendue et, finalement, on a un cristal, dont les propriétés optiques ne 

 correspondent pas à celles de la forme extérieure, absolument comme si 

 l'on avait taillé des faces artificielles quelconques dans une masse cristalline. 

 Si le cristal continue à s'accrocher dans la solution, les premières faces 

 sont remplacées par d'autres, en rapport avec l'orientation optique du 

 cristal transformé, et il peut ne rester aucune trace de l'existence du cristal 

 primitif. 



3° LJne troisième forme (y), très instable, très peu biréfringente peut se 

 produire à la température ordinaire. Elle se présente en sphérolites à 

 enroulement hélicoïdal autour de n„^. 



Vanilline. — La vanilline possède au moins quatre modifications cristal- 

 lines. 



